l432 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nouvelle pesée du tube, on chasse l'iode par la chaleur, et on le pèse une dernière fois. 

 On connaît ainsi le poids d'iodure, le poids d'oxyde de cuivre et le poids d'iode. 



J'ai vérifié l'exactitude de cette méthode qui est très rapide. Elle m'a 

 donné les résidtats suivants sur divers échantillons d'iodure cuivreux 

 anhydre : 



Calculé. 



Iode 66, 8i 66,42 66,60 » 66,61 



Cuivre 33, 12 33,52 33, 20 33,75 33,39 



CHIMIE MINÉRALE. — Étude sur les alliages de cobalt et d'étain. Note de 

 M. F. DucELLiEz, présentée par M. A. Hallcr. 



M. E. Vigouroux (^) ayant publié une étude sur les alliages de nickel et 

 d'étain, j'ai entrepris celle des alliages de cobalt et d'étain. Ces derniers 

 n'ont été que peu étudiés jusqu'ici. 



J'ai préparé des cidots contenant ces deux métaux à l'état de purelé, la 

 proportion centésimale d'étain variant de 100 à 66. 



La fusion a été effectuée au moyen du four Schlœsing, dans un courant 

 d'hydrogène, le cobalt en poudre étant placé dans le fond d'une nacelle 

 en magnésie et recouvert par un lingot d'étain. 



Les culots présentent des aspects bien différents, suivant leur teneur en 

 étain. Au-dessus de 85 pour 100, ils se rapprochent de ce métal, on peut 

 les couper par exemple; au-dessous, ils deviennent durs et cassants. 



Culot 1. — Ce culot contient 80,89 poui' 100 d'étain, il est de couleur gris clair avec 

 des points brillants, il tombe en poussière au mortier d'Abich. 



Culot II. — Sa surface présente l'aspect d'un réseau de lames cristallines, se laisse 

 couper et s'aplatit sous le marteau. A l'analyse il donne 89,28 pour 100 d'étain. 



Culot III. — Il a l'apparence de l'étain dont il garde la grande malléabilité; il titre 

 92,91 pour 100. 



Ces trois lingots ne sont pas attirables à l'aimant; les acides chlorhj^drique et sulfu- 

 rique les attaquent complètement. 



Composé CoSn. — Au moyen d'attaques appropriées j'ai pu retirer, de 

 chacun des culots précédents, un résidu rnétallique répondant à la for- 

 mule CoSn qui exige : cobalt, 33,24; étain, 66,76 pour 100. 



(') E. ViGOUROUx, Sur les alliages de nickel et d'étain {Comptes rendus, t. CXLIV, 

 18 mars 1907, p. 639) et Sur la nature du corps retiré de certains alliages riches de 

 nickel et d'étain {ibid., t. CXLIV, 2 avril 1907, p. 712). 



